430 Physiologie, Biologie, Anatomie ü. Morphologie. 



abermaligen Behandeln der extrahirten Eeste und Wiederholen mit einem 

 von diesen Reagentien gelingt es schliesslich , sämmtliche Cellulose in 

 -5°/oiger Natronlange löslich zu machen. 



Bei quantitativen Bestimmungen der erhaltenen gelösten Stoffe fand 

 Verf., dass fast vollständig sämmtliche Cellulose nach jedesmaligem Be- 

 handeln mit Chlorgemisch wieder erhalten werden kann- Der grösste 

 Verlust (bei richtigem Verfahren) betrug nicht über 2°/o der G-esammt- 

 cellulose. 



Aber die Form war zum Theil verändert und Hess sich 

 nach hinreichend häufig wiederholten Operationen gänzlich 

 •derartig umgestalten, dass sie vollständig in 5°/o Natronlauge 

 löslich wurde. 



Die nach jeder Wiederholung erhaltenen Mengen ent- 

 hielten ebenfalls schon in 1-, 2-, 3- etc. procentiger Natron- 

 lauge lösliche Antheile. 



Die zur Entfernung des Holzgummis extrahirten Steinnüsse und 

 Palmkuchen geben an Kupferoxydammoniak die ersteren grosse, die 

 letzteren geringere Quantitäten ab, aber auch diese sind dann gross en- 

 theils in 5°/oiger Natronlauge löslich, sowie ebenfalls theil- 

 weise in den Verdünnungen derselben. 



Zur Entscheidung, ob es überhaupt möglich ist, die Cellulose nach 

 der Behandlung mit dem einen oder dem anderen Reagens resp. Lösungs- 

 mittel unverändert (scheinbar) wieder zu erhalten, hat Verf. wieder- 

 holt alle oben angegebenen Stoffe, sowie Filtrirpapier und deren jedes- 

 malige Rückstände mit Chlorgeinisch in der Kälte und nachfolgender 

 directer Extraction mit Natronlauge, sowie nach vorhergehender mit Kupfer - 

 oxydammoniak, ferner mit Eisessig in der Wärme behandelt. Die auf 

 jene Weise erhaltene Cellulose war jedoch immer verändert. Es gelang 

 Verf. nicht, unveränderte reine Cellulose zu erhalten, letztere wurde 

 zwar quantitativ, aber nur in veränderter Form gewonnen. Doch sind 

 nach den Untersuchungen des Verf. die jedesmaligen Mengenverhältnisse 

 allem Anschein nach, je nach der Art des Rohmaterials, verschieden. 



Verf. hält es für höchst wahrscheinlich, dass auch die eigentliche 

 Cellulose, d. h. das reine Dextroseanhydrat, sich je nach dem Ausgangs- 

 material verschieden verhalten wird, wofür z. B. die leichte Wandlungs- 

 fähigkeit derselben aus dem Lindenholz gegenüber der aus Kiefern- 

 holz spricht. 



Das Cellulosegummi bildet nach dem Trocknen gummiartige Massen 

 und unterscheidet sich von dem Holzgummi schon äusserlich dadurch, dass 

 letzteres in den vom Verf. geprüften Fällen als farbloses Pulver nach 

 dem Auswaschen mit Alkohol und Aether erhalten werden kann, was bei 

 ersterem weit schwieriger, vielleicht unmöglich ist. 



Die Resultate obiger Untersuchungen sind nun nach Verfasser 

 folgende : 



l) Vermittelst der Behandlung mit Chlorgemisch und Ammoniak 

 iässt sich die Cellulose quantitativ und rein gewinnen. Bei directer 

 Behandlung erhält man sie plus der vorhandenen Menge holzgummiartiger 

 Körper ; will man letztere für sich gewinnen, so hat eine vorherige 

 Extraction mit Natronlauge stattzufinden. 



